N. F. IV. Nr. 6 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



450 ccm. Zur Neutralisation wird eine iO%ige 

 Ammoniaklosung angewendet. Nachdem sich der 

 gebildete Niederschlag zu Boden gesetzt hat, was 

 ungefahr ', bis :; 4 Stunde in Anspruch niinmt, 

 entfernt man die iiberstehende Fliissigkeit durch 

 Abhebern und saugt . . . die letzten Reste der 

 Fliissigkeit mit einem porosen Tonfilter ab, worauf 

 das Praparat im Vakuum tiber Schwefelsaure ge- 

 trocknet wird. Es besteht dann aus grauschwarzen, 

 auf ihrer Oberflache metallisch bleiartig glanzen- 

 den Stiicken, welche mit Wasser ein tiefbraunes 

 flussiges Hydrosol geben. Dasselbe ist, wie nach 

 seiner Entstehung nicht verwunderlich sein wird, 

 zinnhaltig, wovon man sich beim Behandeln des- 

 selben mit konzentrierter Salpetersaure. leicht iiber- 

 zeugen kann." 



Dafi die festen Sole ziemlich unbestandig sind 

 und leicht in die Gele ubergehen, ist bereits mehr- 

 fach betont worden. Es ist daher von grofiem 

 Interesse, daS man den Gelbildungsprozefi auch 

 umzukehren, d. h. aus dem Gel das feste und 

 fliissige Sol zu machen vermag. Nach Graham 

 wird dieser Vorgang, der nicht ohne Bedeutung 

 ist, da niehrere Methoden zur Darstellung kollo- 

 idaler Losungen darauf beruhen, als ,,Peptisierung" 

 bezeichnet. Trost fallte aus einer ammoniakalischen 

 Losung von Kadmiumsulfat das Sulfid dieses Me- 

 talles, wusch es, schlammte es in reinem Wasser 

 auf, in dem es sich nicht loste, also als Gel vor- 

 handen war, und leitete dann Schwefelwasserstoff 

 in die Suspension, bis sich das Sulfid loste, also 

 in das Sol iiberging. Ein anderes Beispiel, welches 

 wir E. A. Schneider verdanken, ist die Peptisierung 

 des Goldes : Behandelt man eine Legierung von 

 Gold, Silber und Zinn mit starker Salpetersaure, 

 so entsteht ein schwarzes Pulver, welches sich 

 nach dem Auswaschen in Ammoniak mit rubin- 

 roter Farbe auflost. Wie im ersten Falle der 

 Schwefelwasserstoff, so hat im zweiten das Ammo- 

 niak peptisierend gewirkt. 



Das letzte Beispiel leitet uns zu der Darstellung 

 der Hydrosole der freien Metalle u'ber. Unter 

 ihnen spielt besonders das Kolloid des Goldes, 

 welches zusammen mit dem der Zinnsaure den 

 schon Jahrhunderte lang bckannten ,,Cassius'schen 

 Goldpurpur" bildet, und das des Silbers, welches 

 zu medizinischen Zwecken praktische Verwendung 

 findet, eine bedeutende Rolle. Die Hydrosole 

 beider Metalle werden im Prinzip nach denselben 

 beiden Verfahren hergestellt, namlich i. durch 

 elektrische Zerstaubung der Metallkathoden unter 

 Wasser (Bredig) und 2. durch Reduktion geeigneter 

 Salze durch verschiedene Reduktionsmittel (Fara- 

 day, Zsigmondi, Carey Lea, Lottermoser u. a.). 

 Am interessantesten diirfte wohl das an erster 

 Stelle genannte Verfahren sein. Erzeugt man nam- 

 lich nach Bredig zwischen zwei unter destilliertem 

 Wasser befindlichen Metalldrahten durch einen 

 Strom von etwa 35 Volt und 6 bis 10 Ampere einen 

 Lichtbogen, so wird das Metall der Kathode ahn- 

 lich wie in den Kathodenrohren zerstaubt und 

 bildet dann eine kolloidale Losung. Das zweite 



Prinzip, die Reduktion der Metallsalze in ver- 

 diinnten Losungen laSt natiirlich je nach der Wahl 

 des Reduktionsmittels eine grofie Menge von Varia- 

 tionen zu. So wendete Faraday gelben Phosphor, 

 Zsigmondi Formaldehyd in schwach alkalischer 

 Losung, Carey Lea Ferronatriumzitrat usw. an. 

 Jedesmal entstehen mehr oder minder bestandige 

 Hydrosole der betreffenden Edelmetalle (Gold, 

 Silber, Platin). Zur Gewinnung kolloidalen Goldes 

 gibt Zsigmondi folgende (nach Lottermoser zitierte) 

 Vorschrift an: ,,25 ccm einer Losung von 0,6 g 

 Goldchloridwasserstoff im Liter werden mit 100 

 bis 150 ccm Wasser verdiinnt, hierauf mit 2 bis 

 4 ccm einer 0,2 normalen Losung von Kalium- 

 karbonat oder Kaliumbikarbonat versetzt und zum 

 Sieden erhitzt. Unmittelbar nach dem Aufkochen 

 entfernt man die Flamme und fiigt partieweise, 

 aber ziemlich schnell 4 ccm einer Losung von 

 i Teil frisch destilliertem Formaldehyd in 100 

 Teilen Wasser unter lebhaftem Umriihren zu." 



Mischt man das so dargestellte Goldhydrosol 

 mit Zinnsaurehydrosol, so erhalt man das Sol des 

 ,,Cassius'schen Goldpurpurs". Dieser unterscheidet 

 sich von der kolloidalen Losung des reinen Goldes 

 durch seine grofiere Bestandigkeit. So wird z. B. durch 

 Elektrolyte aus der Losung des reinen Goldes 

 ein ganz unlosliches Gel, aus der des Goldpurpurs 

 ein leicht durch Ammoniak peptisierbares Gel 

 gefallt. Dies ist eine allgemeine Erscheinung. 

 Haufig sind die Gemische mehrerer Kolloide be- 

 standiger als die einzelnen Kolloide fur sich. So 

 wird das zur intravenosen Injektion benutzte Kollar- 

 gol (kolloidale Silber) mitgewissen sehr bestandigen 

 organischen Kolloiden (Eiweifi, Gelatine, Gummi 

 und dgl.) versetzt, um es haltbarer zu machen. 

 Ferner ist die Reindarstellung des Ouecksilber- 

 hydrosols bisher nicht gelungen, indem sich stets, 

 mochte man nun Bredig's oder das Reduktions- 

 verfahren anwenden, das gewohnliche graue Queck- 

 silber abschied, wohl aber konnte Lottermoser, wie 

 wir sahen, durch Reduktion von Quecksilberoxydul 

 nitrat mit Zinnoxydulnitrat ein Analogon des Gold- 

 purpurs, d. h. ein Gemisch von Zinnsaure- und Queck- 

 silberhydrosol gewinnen. Unter diesen Umstanden 

 begreift man, warum sich bei dem Reduktions- 

 verfahren gerade die Zinnoxydulsalze so gut als 

 Reduktionsmittel bewahrt haben. Der Grund liegt 

 nur darin, dafi die entstandene Zinnsaure mit den 

 Metallhydrosolen Doppelhydrosole bildet, welche 

 sich durch ihre Bestandigkeit auszeichnen. 



Der bereits mehrfach erwahnte Goldpurpur, 

 welcher sich von dem gewohnlichen Golde che- 

 misch dadurch unterscheidet, dafi er mit Queck- 

 silber kein Amalgam bildet, wird bekanntlich als 

 feuerfeste rote Farbe, 1 ) z. B. bei der Glasmalerei, 

 gebraucht. Durch Veranderung der Mengenver- 



: ) Schon vor mehreren Jahren hat Max Mtiller andere 

 Sorten von Goldpurpur hergestellt. Reduziert man namlich 

 Goldchlorid in Losungen, welche feine Niederschlage von 

 Magnesiumchlorid, Baryumsulfat usw. aufgeschla'tnmt enthielten, 

 so schlug sich das Gel des Goldes auf diesen nieder und 

 fa'rbte sie wundervoil rot. 



